SÉANCE DU 17 MAI 191O. 1287 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la dimension des éléments matériels projetés par 

 les cathodes des tubes à vide. Note de M. Houllevigue, présentée 

 par M. E. Boiity. 



J'ai décrit antérieurement (' ) un procédé d'étude des projections catho- 

 diques qui m'a permis, dans le cas de l'argent, d'estimer à lo^^ environ les 

 dimensions des particules projetées, supposées sphériques. J'ai repris le 

 même problème par une voie toute différente, en étudiant la naissance de 

 la conductibilité électrique dans les dépôts ionoplastiques. 



Le dispositif employé consiste à effectuer les projections, dans la cloche 

 à vide, à la surface d'une bande de verre dont les extrémités, platinées et 

 recuites au four électrique, constituent d'excellents contacts; ces extré- 

 mités sont reliées, par des conducteurs isolés qui traversent la cloche, aux 

 bornes d'un pont de Wheatstone; on peut ainsi mesurer la résistance au 

 cours de la projection cathodique et sans arrêter cette projection. 



J'ai opéré exclusivement sur des dépôts d'argent. Dans tous les cas, j'ai 

 conslalé qae la conductibilité ne s'établit qu'à partir d'une certaine épaisseur 

 de la couche métallique ; la pellicule apparaît d'abord comme un voile gri- 

 sâtre, qui vire au bleu en .passant par le rose; elle acquiert un pouvoir 

 réflecteur très accusé; examiné au microscope, avec un grossissement de 

 1 100 diamètres, elle ne montre aucune discontinuité (à part les granula- 

 tions décrites dans une communication antérieure); pourtant, sa résistance 

 est infinie; mais, si l'on continue à effectuer le dépôt, la conductibilité 

 apparaît brusquement. 



Cette observation est favorable à l'hypothèse d'un dépôt effectué par 

 grains séparés; la conductibilité s'établirait alors au moment où les grains 

 en contact formeraient une ligne conductrice entre les prises du courant. 



Supposons qu'il se dépose, d'une façon parfaitement uniforme, n particules par 

 seconde et par millimètre carré, ces particules étant sphériques et de diamètre d milli- 

 mètres; elles se loucheront au bout d'un temps tel que 



(0 ne^^,. 



Si on laisse le dépôt s'effectuer, en régime constant, pendant un temps T, et si l'on 

 mesure (par ioduration ) l'épaisseur e millimètres de la couche d'argent déposée, on 

 aura 



(2) e = /iTx z^d\ 



n 



, (') Comptes rendus, t. CXLVIII, 1909, p. 1820. 



